[13] 
Krystallographisclie Bemerkungen zum Gyps. 
125 
schritten und es beginnen zahllose Spaltungen einzureissen, aber ohne 
den Zusammenhalt des Krystalles aufzubeben. Da die Biegung in der 
Richtung der dritten Spaltbarkeit (coPoo) erfolgt , reisst diese nicht, 
oder nur sehr selten ein, nur die beiden Ersten zeigen sich. 
Die Entstehung zahlloser Spalten parallel p = 00 P 00 beim Biegen 
sieht man am besten an dem plötzlichen Aufblitzen eines lebhaften, 
silberweissen Perlmutterglanzes statt des bisherigen Glasglanzes auf. 
00 P 00 , welcher mit der Stärke der Biegung an Intensität zunimmt. 
Der zweite , faserige Blätterbruch macht sich zugleich sehr bemerkbar 
durch seine bekannte, scharfe Liniirung der Fläche coPoo in der Rich- 
tung der Endkante von n = P. Diese Linien erweisen sich unter 
der Lupe als Spalten, welche von der Oberfläche von ooPoo mehr oder 
weniger tief in die Krystalle eindringen, aber nicht senkrecht zu 00 P 00 
(also nicht parallel T = Pco) , sondern schief (mithin parallel der 
Fläche eines Pn , worin n meist als = 1 angenommen wird). T ] 
Ganz dieselbe Erscheinung zeigen auch die natürlich in dieser 
Richtung gekrümmten Krystalle. 
Ausser diesen 3 Spaltungsrichtungen erscheint bei diesen Bie- 
gungen aber noch fast immer , sowohl an den Ivrystallen von Ober- 
dollendorf, wie an denen von Reinhardsbrunn und anderen Orten, eine 
vierte Spaltbarkeit, welche, wenn auch viel unvollkommener als 
jene drei, doch sehr deutlich und unzweifelhaft ist. Sie erscheint wie 
die zweite (sogenannte faserige) Spaltbarkeit als zarte Linien (Fig. 13 
Taf. VII de und d‘c) auf p — ooPoo, welche scheinbar senkrecht zur 
Hauptaxe stehen. Misst man aber die ebenen Winkel auf o=Poo , so 
findet man: 
Zweite Spaltlinie ah zur Hauptaxe c = 114° 30' resp. 65° 30' 
Vierte „ de „ „ c = 92° 30' resp. 87° 30' 
Zweite „ zur vierten Spaltlinie = 22° resp. 158°. 
Diese vierte Spaltfläche liegt also in der Zone der Diagonalen 
von o— VsLVo, welche mit der Hauptaxe den Winkel von 87° 31' 27" 
[87° 19' 11"] bildet. In derselben Zone sind als Krystallflächen bekannt: 
0 = 1 / 3 Poo, W — 1 / 3 P, U = P3, P = ooPoo. 
Gesetzt , sie stände , wie es den Anschein hat , senkrecht zu 
p — ooPoo, so ginge diese vierte Spaltbarkeit der Fläche o — 1 / 3 Poo 
parallel. 
Diese Spaltungsrichtung war dem scharfsinnigen Hauy 2 ) nicht 
entgangen; er spricht von ihr als joint surnumeraire : „Dans d’aütres-*' 
lames, et en particulier dans celles de chaux sulfatee nacree que Ton 
trouve ä Pesey, ancien depart. du Montblanc, on remarque ä certains 
endroits des fissures dirigees, au moins ä peu-pres, dans le sens de la 
perpendiculaire A 1 n (Fig. 14), et qui, en supposant qu'elles s’en ecar- 
tassent d’environ 2 degres, seraient paralleles ä une face secondaire 
’) Yei’gl. Reusch Poggendorff’s Annalen. CXXXYI. S. 136 ff. 
2 ) Traite de mineralogie. II. eclit. 1822. Tom. I. pg. 529 ss. 
